nell'assorbimento dell'acqua e nel percorso della curva di disidratazione. D'altra parte, 
è anche da notare che la temperatura alla quale si è riscaldata la natrolite (324") 
nelle esperienze surriferite è relativamente bassa e non può produrre modiflcazioni 
considerevoli nella sua struttura. Il van Bemmelen ha, infatti, constatato che nella 
silice gelatinosa soltanto un lungo e prolungato riscaldamento al rosso può annul- 
lare il potere assorbente, e talvolta, per giungere a questo risultato, è necessario 
ricorrere al forno Hempel. Anche dalle poche ricerche su un idrogelo siliceo co- 
municate il) un altro lavoro si vede che il riscaldamento a 325° modifica così poco 
le sue proprietà, che in 15 ore di esposizione all'aria umida è in grado di rias- 
sorbire non solo tutta l'acqua perduta ma anche 6.94 Vo in più ed in accordo 
con queste proprietà degli idrogeli, cosi sapientemente poste in luce dal van 
Bemmelen, sta, appunto, quanto è stato osservato già nella natrolite dal Da- 
mour e dal Fri e del. Secondo Damour, infatti, la natrolite riscaldata al rosso ha 
un potere assorbente molto minore di quello del minerale che è stato sottoposto 
all'azione di una temperatura più bassa. E Fri e del ha constatato che una serie 
di disidratazioni totali e di riassorbimenti diminuisce pure il potere assorbente. Si 
hanno, perciò, dei fenomeni analoghi a quelli che presentano gli idrogeli in seguito 
al riscaldamento più o meno prolungato. 
Da alcuni, come p. es. Rammelsberg tutta l'acqua della scolecite è stata 
considerata di « cristallizzazione », da altri, invece, più numerosi, una parte dell'ac- 
qua è stata ritenuta di costituzione, perchè, come dice Hintze un terzo di essa 
viene eliminato più facilmente del resto. 
Rinne ') ammise che nella disidratazione della scolecite si formino due idrati 
deflniti CaAljSÌ30j„ + 2 H,0 e CaAljSÌ30„^ -f H^O , ma quattro anni dopoTammann 
(I. cit.), poneva la scolecite tra le soluzioni solide. 
Di fondamentale importanza per la chimica di questo minerale sono le ricerche, 
già citate a proposito della natrolite, di Clark e e Steiger, che hanno portato 
alla conclusione che l'acqua della scolecite non è di costituzione. 
Per le mie esperienze, io ho adoperato della scolecite bellissima, assai pura, 
del Teigarhorn, Islanda. In corrente di aria umida ebbi i risultati che seguono: 
Scolecite 
120" 
217 
240 
275 
305 
365 
445 
T 
4.22 
5.33 
6.52 
7.23 
11.16 
11.99 
(Fig. 2, Curva H) 
♦) Minernlchemk, 1875, pg. 632; 1895 pg. 385. 
*) Handbuch der Mineralogie^ II, 1701. 
') Beitrag zar Kenntniss dea SkoleziU. Neues Jahrb. f. Min. Geol, u. s. w. 1894, II, 61. 
